アルミニウム合金
展伸用合金

一般に展伸法で利用されるアルミニウム合金には、4桁の数字からなる国際アルミニウム合金名が使用されている。日本工業規格(JIS H 4140)においても、国際アルミニウム合金名がアルミニウム合金名の一部に取り入れられ準用されている。名称としては、例えばA3003P-H12 のようにアルミをあらわすAの後に合金の種類を示す4桁の数字が続き、ハイフン以降は加工硬化や熱処理などの調質記号である。
1100 (1100 aluminium alloy)  耐食性に優れているが強度が弱い為、航空機のジュラルミンに使用されている表面上の被覆機材（アルクラッド材）に使用されている
1199 (1199 aluminium alloy)  用途：電解コンデンサー
2011 快削アルミとして知られ、機械切削性に優れる。耐食性、対応力腐食割れ性が劣る。
2017 (2017 aluminium alloy)  熱処理系高強度アルミ合金。「ジュラルミン」として知られる。熱処理によって高強度化が可能。耐食性、対応力腐食割れ性が劣る。溶接割れ感受性が高いため溶接性が劣る。
2024 (2024 aluminium alloy)  熱処理系高強度アルミ合金。「超ジュラルミン」として知られる。熱処理によって高強度化が可能。耐食性、対応力腐食割れ性が劣る。溶接割れ感受性が高いため溶接性が劣る。
2117 熱処理系高強度アルミ合金。耐食性、対応力腐食割れ性が改善している。熱処理によって高強度化が可能であるが、A2017、A2024ほどの高強度は得られない。溶接割れ感受性が高いため溶接性が劣る。
2219 (2219 aluminium alloy)  熱処理系高強度アルミ合金。溶接割れ感受性を低減し溶接性を改善している。熱処理によって高強度化が可能。耐食性が劣る。鋳造が不可。
3003 (3003 aluminium alloy)  Mnを1.0〜1.5%加えて1100よりやや強度を上げた合金
4032 鍛造ピストンなど
4043 (4043 aluminium alloy)  建築用パネルなど
5052 (5052 aluminium alloy)  1100･3003より強度を持つ合金、強度･耐食性･加工性･溶接性のバランスに優れている
5056 5052のMgの含有量を2.5%から5.0%に上げた合金、溶接性は良くない
6061 (6061 aluminium alloy) 　Cuをわずかに含み6063よりも強度が高い 用途：ヨーヨーなど
6063 (6063 aluminium alloy)  用途：建築用サッシなど
7068 (7068 aluminium alloy)  7075より強度が高い 用途：航空機、登山用具など
7075 (7075 aluminium alloy)  超々ジュラルミン 用途：航空機など
7204（旧7N01） 鉄道車両用構造材など（アルミニウム合金製の鉄道車両）
8006
8009
8011
8014
8019
8025
8030
8090
8091
8093
8176
| 合金番号 | 化学成分(wt%)> ケイ素 | 化学成分(wt%)> 鉄 | 化学成分(wt%)> 銅 | 化学成分(wt%)> マンガン | 化学成分(wt%)> マグネシウム | 化学成分(wt%)> クロム | 化学成分(wt%)> 亜鉛 | 化学成分(wt%)> チタン | 化学成分(wt%)> その他 | 化学成分(wt%)> アルミ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1050 | 0.25以下 | 0.40以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | 0.05以下 | - | 0.05以下 | 0.03以下 | V 0.05以下 | 99.50以上 |
| 1060 | 0.25以下 | 0.35以下 | 0.05以下 | 0.03以下 | 0.03以下 | - | 0.05以下 | 0.03以下 | V 0.05以下 | 99.60以上 |
| 1070 | 0.20以下 | 0.25以下 | 0.040以下 | 0.030以下 | 0.030以下 | - | 0.040以下 | 0.030以下 | V 0.050以下 その他 0.030以下 | 99.70以上 |
| 1080 | 0.15以下 | 0.15以下 | 0.03以下 | 0.02以下 | 0.02以下 | 0.03以下 | - | 0.03以下 | - | 99.80以上 |
| 1100 | Si+Fe 0.95以下 | Si+Fe 0.95以下 | 0.05-0.20 | 0.05以下 | - | 0.10以下 | - | - | - | 99.00以上 |
| 1145 | Si+Fe 残り | Si+Fe 残り | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | - | 99.45 |
| 1199 | 0.0060以下 | 0.0060以下 | 0.0060以下 | 0.0020以下 | 0.0060以下 | - | 0.0060以下 | 0.0020以下 | V 0.0050以下 Ga 0.0050以下 その他 0.0020以下 | 99.99以上 |
| 1200 | Si+Fe 1以下 | Si+Fe 1以下 | 0.050以下 | - | 0.0060以下 | - | 0.10以下 | 0.050以下 | その他 0.15以下 | 99.0以上 |
| 2011 | 0.40以下 | 0.7以下 | 5.0-6.0 | - | - | - | 0.30以下 | - | Bi 0.20-0.6 Pb 0.20-0.6 | 残り |
| 2014 | 0.50-1.2 | 0.7以下 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.10以下 | 0.25以下 | 0.15以下 | - | 残り |
| 2017 | 0.20-0.8 | 0.7以下 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-0.8 | 0.10以下 | 0.25以下 | 0.15以下 | - | 残り |
| 2024 | 0.50以下 | 0.50以下 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.10以下 | 0.25以下 | 0.15以下 | - | 残り |
| 2117 | 0.20-0.8 | 0.7以下 | 2.5以下 | - | 0.3以下 | 0.10以下 | 0.25以下 | 0.15以下 | - | 残り |
| 2219 | 0.20以下 | 0.3以下 | 5.8-6.8 | 0.20-0.40 | 0.02以下 | - | 0.10以下 | 0.02-0.10 | V 0.05-0.15 Zr 0.10-0.25 | 残り |
| 3003 | - | - | - | 1.0~1.5 | - | - | - | - | - | 残り |
| 3004 | 0.30以下 | 0.7以下 | 0.25以下 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | - | 0.25以下 | - | - | 残り |
| 5005 | 0.30以下 | 0.7以下 | 0.20以下 | 0.20以下 | 0.50-1.1 | 0.10以下 | 0.25以下 | - | - | 残り |
| 5052 | 0.25以下 | 0.40以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 2.5以下 | 0.25以下 | 0.10以下 | 0.03以下 | 0.05以下 (計0.15以下) | 残り |
| 5056 | - | - | - | - | 5.0以下 | 0.25以下 | - | - | - | 残り |
| 5086 | 0.40以下 | 0.50以下 | 0.10以下 | 0.20-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | 0.25以下 | 0.15以下 | - | 残り |
| 5652 | 0.4以下 | 0.4以下 | 0.04以下 | 0.01以下 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0.1以下 | - | 0.15以下 | 残り |
| 6063 | 0.20-0.6 | 0.35以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.45-0.9 | 0.10以下 | 0.10以下 | 0.10以下 | - | 残り |
| 7075 | 0.40以下 | 0.50以下 | 1.2-2.0 | 0.30以下 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | 5.1-6.1 | 0.20以下 | - | 残り |
| 7204 | 0.30以下 | 0.35以下 | 0.20以下 | 0.20-0.7 | 1.0-2.0 | 0.30以下 | 4.0-5.0 | 0.20以下 | V 0.10以下 Zr 0.25以下 | 残り |
Vはバナジウム、Zrはジルコニウム、Pbは鉛、Biはビスマス、Gaはガリウム